946 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» L'écrasement des solides ne peut pas se produire sans gonflemeat trans- 

 versal. On combat donc l'ccrasemenl en combattant le gonflement. L'u:i des 

 moyens qu'on peut employer pour obtenir ce résultat consiste à fretter les 

 corps solides. 



)) De nombreuses expériences ont été faites sur des prismes de mortier ou 

 de béton dans lesquels on avait noyé, près de la surface, des hélices de 

 métal dont les spires successives étaient assez rapprochées les unes des 

 autres pour exercer des pressions sur toute la surface du noyau fretté 

 lorsqu'il tendait à se gonfler. Les résultats obtenus sont les suivants : 



» Si l'on représente par C la résistance naturelle à l'écrasement du mortier 

 employé et par P la pressiou par unité de surface latérale que le frettage 

 exerce, à un moment donné, sur le noyau qu'il entoure, la résistance par 

 unité de surface que le prisme fretté offre à l'écrasement est égale à 

 i,5C 4-4,8P. 



» 4)8 p est la résistance à l'écrasement d'un prisme de mêmes dimensions qui serait 

 formé de grains du même mortier n'ayant entre eux aucune cohésion. Cette résistance 

 ne peut donc avoir d'autre cause que le frottement. 



» Le premier terme i,5 C, d'autant plus important que le solide a une plus grande 

 résistance propre, a pour cause la coliésion que le rapprochement des molécules exalte 

 ou manifeste plus complètement. 



» Ces résultats ont pour l'art des constructions une importance qui a été 

 mise en lumière dans des publications techniques ; ils présentent aussi de 

 l'intérêt au point de vue des propriétés générales des corps solides. Il a paru 

 d'autant plus important de les vérifier par un autre mode d'expérimentation 

 que les essais de prismes freltésont été faits dans des limites peu étendues 

 de pression. 



» Grâce au concours obligeant de M. Mesnager et avec l'aide de M. Mer- 

 cier, j'ai pu faire de nouvelles expériences en mesurant la résistance à 

 l'écrasement de prismes de mortier plongés dans un liquide en pression. 



» Prismes imperméables immergés dans l'eau en pression. — Les solides 

 soumis aux expériences étaientformés de mortier renfermant 3oo''s ou 600''^ 

 de ciment par mètre cube de sable et âgés de 10 à 126 jours. 



» On leur a donné la forme du cylindre dans le but d'éviter, autant que 

 possible, les angles vifs qui augmentent les difficultés d'exécution et les 

 chances d'insuccès. Avec le diamètre de 3o™"', on a adopté la longueur rela- 

 tivement grande de 80"^™, afin que la résistance des cylindres au milieu de 

 leur longueur fût indépendante du frottement variable des bases sur les 

 sommiers qui les comprimaient. 



